X, 1. Referate und Besprechungen. 129 



brauchbar erwiesen hat, ist bereits 15 Jalire zuvor von E. Boiucky in 

 ausfiihrliclier Weise begründet worden ^ 



Retgers, J. W., Thalliumsilbernitrat als schwere Schmelze 

 zu Mineraltrennungen (Neues Jahrb. f. Mineral. 1893, 

 Bd. I, p. 90—94). 

 Vor einigen Jahren hatte der Verf. empfohlen, geschmolzenes Silber- 

 nitrat zur Trennung von Mineralien, deren specifisches Gewicht zwischen 

 3'6 und 4*1 liegt, und ferner geschmolzenes salpetersaures Silber- Jod- 

 silber für die Gruppe 4-1 bis 5"0 zu verwenden'-. Weitere in dieser 

 Riclitung angestellte Versuche haben nun ergeben, dass das Thallium- 

 silbernitrat (TlAgN^O**) sich durch eine Reihe vortheilhafter Eigen- 

 schaften vor jenen auszeichnet. Sein Schmelzpunkt beträgt nämlich 

 nur 75" C., so dass die Schmelzung auf dem Wasserbade vorgenommen 

 werden kann. Die Schmelze ist dabei farblos und dünnflüssig wie 

 Wasser. Das Salz ist sehr haltbar, nur dass durch das Licht nach 

 längerer Zeit eine Schwärzung eintritt, der man durch Aufbewahrung 

 im Dunkeln entgehen kann. Nöthigenfalls lässt sich das Salz durch 

 Auflösen in Wasser, Filtriren und Eindampfen leicht reinigen. Ein 

 weiterer Vorzug dieses Trennungsraittels ist, dass sich durch Hinzufügen 

 einer kleinen Quantität Wasser das specifische Gewicht erniedrigen 

 lässt, dass also das geschmolzene wasserfreie Salz und die heiss con- 

 centrirte Lösung sich ohne Trübung derselben mischen lässt, wobei zu- 

 gleich der Schmelzpunkt noch mehr erniedrigt wird. 



Das vom Verf. für die Trennung vorgeschlagene Verfahren ist das 

 Folgende : Man erhitzt das Thalliumsilbernitrat in einem kleinen Becher- 

 glase von etwa 3 cm Durchmesser und 6 cm Höhe, bringt einen Indi- 

 cator, der die gewünschte Dichte besitzt, hinein und fügt unter gleich- 

 zeitigem Umrühren tropfenweise Wasser hinzu, bis das Mineralfragment 

 zu Boden sinkt. Hierauf verdampft man einige Zeit unter Umrühren, 

 bis der Indicator anfängt zu steigen, und nun wird das Mineralgemenge 

 in die Flüssigkeit geschüttet, wo sich alsdann die mechanische Tren- 

 nung zu vollziehen beginnt. Alsdann bringt man das Becherglas in ein 

 grosses mit Wasser gefülltes Gefäss, um die Schmelze schnell erstarren 

 zu lassen, wobei indessen darauf zu achten ist, dass dieselbe nicht mit 

 dem Wasser in Berührung kommt. Die Isolirung der in der Schmelze 



') BdRicKv, E., Elemente einer neuen cbemisch-mikroskopischen Mineral- 

 und Gesteinsanalyse. Prag 1877. 



2) Cfr. diese Zeitschr. Bd. VII, 1890, p. 115. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. X, 1, 9 



